system: [SYSTEM]

user: 3. 外界刺激响应性润湿表面 3.1. 电刺激 A. Ahuja等 [ 2 ] 在具有蜂窝结构的基底上，通过使用纳米钉在液体和导电芯之间施加电压可得到具有对电刺激产生响应性变化的可控润湿性表面。通过不同的电压刺激，材料表面的润湿性可由超疏水性至超亲水性进行动态转变 [ 2 ] 。实验装置需要几十伏到几百伏的电压和插入液滴中的电极(纳米钉)。在初始状态下，这些表面表现出高达150˚的接触角，在施加电压时，可观察到从超疏水状态到亲水状态的转变，液体的接触角可以降低到30˚以下(图2)。 3.2. 光刺激 光刺激润湿性响应主要是依靠在基体表面构建的微结构或具有刺激响应性的化学基团，在表面进行光照或暗处理，使表面具有润湿性效果的基团进行键断裂或重组，相应的空穴中的气体逸散或占据，从而使基材在光刺激下达到润湿性的变化。光刺激润湿表面目前大体分两种，以TiO 2 为基底的表面和以Si为基底表面。 3.2.1. 以TiO 2 为基底的表面 TiO 2 作为典型的光敏功能材料，表现出光催化和光诱导的两亲性(亲水性和亲油性)。受光敏TiO 2 的启发，已经有许多不同的方法来制备响应性TiO 2 表面，其可在UV照射和暗室效果下可逆地表现出超疏水性和超亲水性。在紫外光照射下，由于光生空穴与晶格氧反应形成表面氧空位，与水分子在动力学上协作，以致TiO 2 薄膜表面的亲水性获得了巨大的提高。羟基吸附后，表面转化为亚稳态，吸附后的羟基在黑暗状态下逐渐被大气中的氧所取代。随后，表面发展回到其原始的润湿状态 [ 2 ] [ 3 ] 。 最近Caputo G.等 [ 4 ] 研究发现TiO 2 薄膜也具有在紫外光刺激下的可调节疏油性，在持续10 h的紫外光照射下，纳米TiO 2 薄膜由亲油性向疏油性转变。Wang D.等 [ 5 ] 通过新型阳极氧化或阳极氧化和激光的组合技术制备的具有表面微纳复合结构的功能性钛膜，经全氟硅烷改性后，其表面的TiO 2 /Ti纳米结构对于多种液体呈现超疏油性。这些超疏油表面具有在不失去超疏油性的前提下，同时实现润湿性可切换和油滴附着力可切换的能力 [ 5 ] 。Zhang M.等 [ 6 ] 通过复合液相沉积法制备的具有倒结构的超疏油TiO 2 /SWNT涂层在紫外线照射下，涂层的润湿性可以从抗湿性改变为浸润性。通过控制UV照射剂量，表面张力差小于5 mN/m的液体可以在相同的涂层表面上以完全相反的润湿状态存在，随着UV剂量的增加，液体逐渐由抗湿性转变为浸润性 [ 6 ] (图3)。 图2. 间距为2 μm的纳米钉基底上辛醇液滴在基底通电(50 V)前后的水接触角图 [ 2 ] 图3. 紫外光照射下的TiO 2 /SWNT涂层的润湿性变化。(a) 各种液体(包括十六烷、40％的乙醇、11％的乙醇、甘油和水)的接触角θ与UV光照时间的关系。(b) 对应于(a)中矩形框I-VI中的液体润湿行为。I：对十六烷(红色)和40％的乙醇(亚甲基蓝染色)两者均呈超疏水性；II：对十六烷呈超亲水态，而对40％的乙醇呈超疏水态；III：对40％的乙醇呈超亲水态，而对11％的乙醇(甲基紫染色)呈超疏水态；IV：对11％乙醇呈超亲水态，同时对甘油呈超疏水态(用间胺黄染色)；V：对甘油呈超亲水态，同时对水呈疏水态(亚甲基蓝和间胺黄一起溶于水得浅绿色)；VI：对甘油和水均呈超亲水态 [ 6 ] 3.2.2. 以Si为基底的表面 Kim TI.等 [ 7 ] 研究了经化学蚀刻方法制造的具有超疏油性和超疏水性的硅表面，通过氟化自组装单层分子修饰后，可以获得具有对紫外光敏感响应性的润湿表面，通过紫外光照，可以由超疏水性转变为亲水性。由于暴露在紫外光下，表面的自组装单分子膜的末端官能团被破坏，暴露出表面氧离子，导致润湿性从超疏水性转变为亲水性 [ 7 ] (图4)。 Lei J.等 [ 8 ] 以SiO 2 或蛋白石为模板，将具有高折射率的材料填充在SiO 2 或蛋白石粒子间空隙中，经煅烧或化学腐蚀方法除去原始的SiO 2 晶粒，可得到具有规则气孔排列的反蛋白石结构(Inverse Opal) (图5)。经此种方法制得的反蛋白石偶氮单层薄膜，其润湿性可由UV照射时间进行调控 [ 8 ] 。在UV照射下，表面水的接触角呈121.8˚左右，后经自然光照射，水的接触角复原为140.8 ˚ 左右(图6)。 3.3. pH刺激 孙伟等 [ 9 ] 在基材表面通过层层自组装(LBL)方式构建具有一定粗糙度的微纳复合结构的SiO 2 薄膜，经多步官能团转化法在薄膜表面引入酰氯基团，再将构建好的甲基丙烯酸叔丁酯(tBMA)-甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)-甲基丙烯酸-2-(二异丙基氨基)乙酯(DPAEMA)的三段嵌合物中的PAEMA与酰氯基团反应得到“V”型接枝链(图7)。该表面可由pH值精确控制，接触角随PH值增大呈现先增后减现象(图8)。 图4. 经80 min刻蚀处理后的Si表面(4英寸)上的水、油、甘油液滴，在SUS形掩盖UV照射后的润湿性效果，长方形液滴为暴露在UV下的部分 [ 7 ] 图5. 反蛋白石的微观结构 [ 8 ] 图6. 经UV照射与自然光照射下的接触角 [ 8 ] 图7. “V”型接枝链构建 [ 9 ] 图8. 接触角随pH值的变化 [ 9 ] 3.4. 热刺激 3.4.1. 聚异丙基烯酰胺 聚异丙基烯酰胺(PNIPAAm)具有独特的热响应性，通过温度的改变，高/低于临界溶解温度(LCST)导致其分子内氢键与分子间氢键发生可逆转换(图9)，从而使材料呈现亲疏水性的润湿性变化。由此，Lei J.等 [ 8 ] ，通过表面引发原子转移自由基聚合方法，将PNIPAAm接枝在具有一定表面粗糙度的硅基底上，制得了具有热响应润湿性变化的表面，可在20℃范围内呈现亲疏水性的可逆变化。通过在粗糙的硅基底表面构建的该薄膜层可实现接触角由0˚到150˚的低温超亲水到高温超疏水的可逆变化(图10)。 3.4.2. 聚己内脂 Lei J.等 [ 8 ] ，通过将聚己内脂接枝在具有一定粗糙度的基底表面上，通过改变温度，在低温下疏水链节暴露在最表层而呈现疏水性，在高温下，亲水酯基链节暴露在最表层而呈现亲水性(图11)。由于表面微结构的促进作用，此表面可呈现低温超疏水到高温超亲水的可逆润湿性变化(图12)。 3.5. 离子交换 近来，Yang J.等 [ 10 ] 发现带电有机薄膜的离子抗衡交换可实现可逆润湿性转化。通过逐层组装沉积方法在纹理化铝基材上构建具有离子抗衡交换机理制的薄膜，制得具有可逆切换的润湿性智能表面。表面疏油性强烈依赖于沉积循环的次数 [ 10 ] 。通过多层聚电解质中的抗衡离子的迅速交换来控制表面组成，从而获得可控制的润湿性。通过PFO和DYS阴离子之间的连续离子交换，(PDDA/PSS) 1.5 多层膜的润湿性可以快速切换为多周期的超疏油性和超亲油性，具有完全的可逆性(图13)。 3.6. 磁场诱导 磁场诱导下的润湿性转变因其不需要电、化学、光等条件的限制特性，成为进来研究的热点。目前具有代表性的研究成果是Grigoryev A.等 [ 11 ] 通过外部磁场的控制，将通过模板辅助电沉积法制备的顶部具有微米大小半球形帽且具有高纵横比的Ni棒阵列的倾斜角从0˚增加到23˚而得到由超疏水状态到润湿态刺激响应表面 [ 11 ] (图14)。这些磁性微钉的二维随机阵列可以产生具有一定机械强度的微米表面，可 图9. PNIPAAm的临界溶解温度的内部氢键变化 [ 8 ] 图10. 温度改变下的水的接触角变化 [ 8 ] 图11. 不同温度下的聚己内脂的链节示意图 [ 8 ] 图12. 不同温度下水的接触角变化 [ 8 ] 图13. 分别与PFO和DYS阴离子配位的多层(PDDA/PSS) 1.5 上的十六烷滴 [ 10 ] 图14. 经磁场作用下Ni纳米钉弯曲，由抗湿性转变为润湿性 [ 11 ] 提供呈现Cassie-Baxter状态且对多种液体具有支撑作用的结构。然而，这些随机分配的磁性微钉不能承受磁场对顶部结构的作用力，因此，具有重构性的Ni微钉经磁场作用(对顶端的吸引)变为弯曲态，使局部几何角度改变而表现出由抗湿向润湿性的转变。 3.7. 气体等离子化刺激 Zhu X.等 [ 12 ] 通过将铜片表面微结构化，经过空气等离子体轰击，表面生成-COOH、-CO和其它相关官能团，以此来提高润湿性，从而得到亲油表面；再经1H，1H，2H，2H-全氟癸硫醇浸泡得到疏油性的表面。这样通过空气等离子体和表面氟化的交替处理可实现超疏油和超亲油状态之间的润湿性转变 [ 12 ] (图15)，同时油粘附性可以从滑动超疏油性变为粘性超疏油性(图16)。只需1.25 min即可实现全程润湿性转变，5 min实现全程粘附转变。此外，所产生的具有粘性的超疏油表面可作为“机械手”将小油滴从超疏油表面转移到亲油表面，此铜基智能表面具有可迅速进行油润湿性/粘附切换，在智能装置中具有很高的潜在应用价值。 3.8. 表面形态诱导的智能表面 表面的几何构型对材料的润湿性有很大的影响，由此，可通过改变表面的几何形貌来改变材料的润湿性 [ 13 ] 。 3.8.1. Si表面 最近Liu Y.等 [ 14 ] 研究发现可通过控制硅表面的结构来控制其表面的疏油性。目前其团队研究了基于金属溶液辅助的蚀刻工艺，在Si(111)表面上构建重入式几何结构。蚀刻时间、蚀刻溶液浓度和其他实验条件等，均会对材料凹型结构产生显著影响，从而影响Si表面的润湿性。通过调整微结构的表面几何形状，可实现疏油性到超疏油性的可调润湿性转变 [ 14 ] 。这项研究工作有助于对表面疏油行为的设计提供所需的基础依据。同时，亦可通过调整氧等离子体的处理时间，来控制材料的表面结构，进而调整分层微结构聚合物表面的润湿性 [ 15 ] 。 3.8.2. 聚酯纺织物 Choi W.等 [ 16 ] 将具有凹凸结构的聚酯纺织物在含氟癸基聚倍半硅氧烷(POSS)的氟橡胶溶液中浸泡后可得到具有超疏油性的表面，通过简单的机械形变，即可得到由超疏油向超亲油的可逆化转变且具有重复变化性 [ 16 ] 。 3.8.3. 气凝胶 气凝胶是一种具备低密度、低导热率、低介电常数、高比表面积等独特性能的重要制造材料。最近，Aulin C.等 [ 17 ] 通过真空冷冻干燥羧甲基化纤维素纳米纤维的水分散体，制备了纳米纤化纤维素的多孔气 图15. (a) 随铜表面等离子处理时间不同而变化的十六烷液滴接触角；(b) 通过氟化与等离子交替处理的Ag表面上十六烷液滴的润湿效果 [ 12 ] 图16. 获得油滴可切换润湿性和附着性转变的方法的示意图 [ 12 ] 凝胶。用氟化硅烷改性后，由于其表面的粗糙结构，气凝的重新构型及氟化涂层的低表面能协同效应，气凝胶表面对低表面张力液体如蓖麻油和十六烷表现出疏油性。此外，通过对由冷冻干燥制备的气凝胶表面结构的调节和纳米纤维素分散液浓度的调整，实现了材料表面的超润湿和超抗湿之间的润湿性可控变化 [ 17 ] 。